## Jurnal Sains dan Teknologi
Volume 12 Number 1, Tahun 2023, pp. 200-209 P-ISSN: 2303-3142 E-ISSN: 2548-8570 Open Access: https://doi.org/10.23887/jstundiksha.v12i1.55450

## Kelimpahan Material Magnetik di Pasir Hitam
Dewi Oktofa Rachmawati 1* , Nurfa Risha 2 , Iwan Suswandi 3
1,2,3 Fisika dan Pengajaran IPA, Universitas Pendidikan Ganesha, Singaraja, Indonesia

## A B S T R A K
Analisa  keberlimpahan  material  magnetik  pada  pasir  hitam  pantai  Nyanyi mengungkapkan kandungan material magnetik, ukuran butir, kerapatan, kandungan mineral  magnetik,  dan  nilai  suseptibilitas  magnetik.  Hasil  penelitian  ini  dapat dimanfaatkan  untuk  pengembangan  pasir  hitam  di  wilayah  kabupaten  Tabanan. Material  magnetic  pasir  hitam  ditentukan  dengan  metode  ekstraksi.  Kandungan mineral  diuji  menggunakan  alat  XRF.  Sifat  kemagnetan  pasir  hitam  ditentukan dengan  menggunakan  Bartingtons  MS2 Magnetic  Suceptibility  Meter dan  alat Vibrating Sample Magnetometer . Data dianalisis secara deskriptif kuantitatif.  Hasil penelitian  menunjukkan  bahwa  secara  fisik  pasir  pantai  Nyanyi  memiliki karakteristik warna abu-abu gelap cendrung hitam dan berkilap dengan fraksi berat material  magnetik  mencapai  95.52%.  Kerapatan  material  magnetik  yaitu  2072.6 𝑘𝑔𝑚 −3 dengan  ukuran  butir    bervariasi  53 ≤ 𝑟 ≤ 600 𝜇𝑚 .  Rata-rata  nilai suseptibilitas  magnetic  sebesar  27.212x  10 - 𝑚 3 𝑘𝑔 −1 dengan  kandungan    mineral magnetik    Fe 2 O 3 sebesar  86.68%  dan  unsur  Fe    yaitu  89.41%.  Nilai  magnetisasi saturasi,  magnetisasi remanance ,    dan  nilai  koervisitas  berturut-turut  mencapai 37.74 𝑒𝑚𝑢 𝑔 −1 ; 4.64 𝑒𝑚𝑢 𝑔 −1 ; 103.93 Oe

## A B S T R A C T
The analysis of the magnetic material abundance on the black sand of Nyanyi beach revealed magnetic material content, grain size, density, magnetic mineral content, and magnetic susceptibility value.The results of this study can be used for black sand development inTabanan district. The black sand magnetic material was determined by the extraction method. Mineral content was tested by using XRF equipment, and the magnetic properties of black sand were determined by using a  Bartingtons  MS2  Magnetic  Susceptibility  Meter  and  a  Vibrating  Sample  Magnetometer.  The  data  were  analyzed descriptively quantitatively. The results show thatNyanyi beach sand physically has a characteristic dark gray color, tends to be black, and shiny with a weight fraction of magnetic material reaching 95.52%.The density of the magnetic material is 2072.6 〖 kgm 〖 ^(- 3) with varying grain sizes of 53 ≤r≤600 μm.The average value of magnetic susceptibility is 27.212x 10 - m^3 〖 kg 〖 ^(-1)with Fe2O3magnetic mineral content of 86.68% and the element of Fe is 89.41%.The values of saturation magnetization, remanance magnetization, and coervicity reach37.74 〖 emug 〖 ^(-1); 4.64 〖 emug 〖 ^(-1); 103.93 Oe

## 1. PENDAHULUAN
Pantai  Nyanyi  adalah  salah  satu  pantai  yang  terletak  di  daerah  kabupaten  Tabanan.  Pantai  ini menjadi daya tarik  wisatawan baik lokal maupun manca negara. Deburan ombak, desiran angin, matahari tenggelam dapat dinikmati di pantai ini. Tidak seperti pantai Soka, Batu Tampih, Yeh Gangga, Kelenting, dan Pasut, pasir pantai Nyanyi berwarna lebih  abu-abu tua cendrung hitam dan berkilap. Penampakan pasir hitam yang berlimpah ini dapat ditemui disepanjang bibir pantai Nyanyi, seperti ditunjukkan pada Gambar 1 .
Gambar 1. Pasir Hitam Pantai Nyanyi

## A R T I C L E   I N F O
Article history: Received November 15, 2022 Revised November 20, 2022 Accepted January 14, 2023 Available online April 25, 2023
Kata Kunci: Pasir Hitam, Material Magnetik, Suseptibilitas Magnetik
Keywords: Black  Sand,  Magnetic  Material, Magnetic Susceptibility
This is an open access article under the CC BY- SA license.
Copyright © 2023 by Author. Published by Universitas Pendidikan Ganesha.
Pasir  hitam  ini  mencirikan  permukaan  yang  spesifik  sebagai  endapan  pasir  besi.  Pasir  besi  ini terbentuk karena proses penghancuran oleh cuaca, air permukaan dan gelombang air laut terhadap batuan asal (Widi & Kisman., 2006) . Warna hitam pada pasir  pantai Nyanyi berasal dari material vulkanik Gunung Agung yang bersifat andesitik dan basaltic. Material ini  terdeportasi menuju pantai melewati sungai dan berakhir  di  lautan.  Sepanjang  perjalananya,  batuan  vulkanik  ini  terkikis  dan  terdeportasi  menuju  bibir pantai dan terendapkan. Gelombang laut dengan energi tertentu  memilah dan mengakumulasikan endapan tersebut  menjadi  pasir  besi  yang  terkayakan.  Penampakan  yang  banyak  disepanjang  pantai  memberi kemudahan untuk dimanfaatkan menjadi bahan yang bernilai tinggi.
Pasir  besi  memiliki  ukuran  butir  yang    berada  pada  rentang  0.074 – 0.075  mm.  Butiran  kasar berada pada rentang ukuran 3 – 5 mm dan butiran halus berada pada ukuran lebih kecil dari 1 mm. Berat jenisnya    tinggi  sekitar  4.2 – 5.2  gr/cm 3 ,  memiliki  bobot  isi  ( spesific  gravity )  2.99 – 4.23.  dan  derajat kemagnetan (MD) 6,4% - 27,16% dengan  nilai kekerasan Mohr antara 5 - 6,5 (Sunaryo & Widyawidura., 2010) . Butiran pasir besi ini cenderung berbentuk membundar hingga membundar tanggung.  Warnanya abu-abu gelap cendrung hitam dengan butiran sangat halus.
Pasir besi merupakan mineral endapan yang mengandung unsur besi (Fe) dalam bentuk mineral magnetite (Fe 3 O 4 ), titanomagnetite (Fe 3-x Ti x O 4 ), ilmenite (FeTiO 3 /FeO.TiO 2 ), hematite (α -Fe 2 O 3 ), maghemite (γ -Fe 2 O 3 ), pirit, limonit (FeO(OH)·nH2O) bercampur dengan mineral pengikut seperti titanium (Ti) dalam fase rutil (TiO 2 ), silicon (Si) dalam fase silica (SiO 2 ) dan lainnya (Purnawan & Azizah, Zulkarnain Jalil, 2018; Setiady, Sudjono, Hans, & Sutardi., 2020) . Berdasarkan batuan asal, proses perombakan, media transportasi, proses dan tempat pengendapannya  dimungkinkan terjadinya perbedaan kandungan mineral dalam material pasir besi antar  pantai yang ada di berbagai wilayah Indonesia.
Kandungan mineral dalam  pasir besi dapat ditentukan dengan teknik analisa X-Ray Flourescence (XRF).  Teknik  ini  tergolong  teknik  analisis  non  destruktif  untuk  mengidentifikasi  serta  menentukan kosentrasi elemen yang ada pada sampel padatan, serbuk, dan cairan. XRF mengukur unsur dari berilium sampai uranium pada level trace bahkan di bawah level ppm.  Spektrum yang dihasilkan  menunjukkan kandungan unsur-unsur pada tingkat energi tertentu sesuai dengan orbital yang mengalami kekosongan dan pengisian electron dari orbital selanjutnya. Konsentrasi unsur ditentukan berdasarkan pada panjang gelombang  komponen  material  secara  individu  dari  emisi flourosensi yang  dihasilkan  sampel  saat diradiasikan dengan sinar-X (N.Brouwer, 2010) .
Mineral magnetic pada pasir besi memiliki respon yang kuat terhadap medan magnet eksternal. Respon  momen  magnetic  terhadap  pengaruh  medan  magnet  luar  mengklasifikasikan  bahan  kedalam kategori  bahan  diamagnetik,  paramagnetik,  ferromagnetic,  antiferromagnetik  dan,  ferrimagnetik.  Bahan bersifat diamagnetic menunjukkan polarisasi magnet terinduksi berlawanan arah dengan medan magnet luar. Medan magnet di dalam bahan ini dilemahkan bilamana ditempatkan dalam medan luar. Suseptibilitas magnetik bahan ini bernilai negatif, 𝜒 𝑚 < 0 dan berada dalam orde 10 -5 m 3 /kg (Kittel., 2005) . Momen-momen  magnet  permanen  bahan  paramagnetik,  mempunyai  arah  acak  tanpa  adanya medan luar. Dibutuhkan medan magnet luar yang besar untuk menyelaraskan dipole magnet pada orientasi tertentu. Nilai suseptibilitas magnetik bahan ini positif dan kecil berada pada rentang orde 10 -5 sampai 10 - 3 m 3 /kg dan berbanding terbalik dengan temperature (Kittel., 2005) .Bahan ferromagnet memiliki momen magnet spontan.  Dipol magnetnya cendrung parallel satu sama lainnya. Nilai suseptibilitas magnetic bahan ferromagnetic, 𝜒 𝑚 ≫ 0 dan  meningkat  ketika  temperature  mendekati  temperature  kritis.  Bahan antiferomagnetik tidak menunjukkan magnetisasi. Tanpa medan magnet luar, momen-momen magnet yang berdekatan saling meniadakan. Jika medan luar dikenakan, magnetisasi timbul dalam arah medan luar yang bertambah terhadap temperature.  Nilai suseptibilitas magnetic bahan ini mencapai nilai maksimum pada suhu  kritis.  Bahan  ferrimagnetik  adalah  bahan  yang  memiliki  magnetisasi  spontan,  dengan  dua  subkisi magnetic yang momen-momen magnetiknya tidak sama dan berlawanan.
Proses  dimagnetisasi  dan  demagnetisasi  material  magnetic  digambarkan  oleh  kurva  histerisis. Dibawah pengaruh medan magnet, magnetisasi akan maksimum saat keselarasan momen magnet materal tercapai. Dari kurva histerisis, material magnet dapat dibedakan menjadi dua yaitu material magnetik lunak (soft magnetic materials) dan keras ( hard  magnetic materials ). Kurva hiterisis  bentuk sempit/ramping. dicirikan  oleh  nilai  permeabilitasnya    tinggi.  Tingginya  nilai  permeabilitas  ini  menunjukkan  mudahnya material  dijadikan  magnet.  Retentivitas  rendah,  menunjukkan  material  lemah  dalam  mempertahankan medan magnet remanance . Diperlukan gaya magnet yang kecil untuk menghilangkan adanya medan magnet remanance pada material. Material hanya mampu menahan medan magnet remanance dalam jumlah kecil. Sifat  magnetiknya  hanya  bertahan  apabila  material  magnet  ini  berada  dalam  suatu  medan  magnetik. Material magnet lunak tidak mengalami magnetisasi yang permanen (Muhardi, Muliadi, & Zulfian, 2020; Nor Irham Nor Azan et al., 2020) .
Pantai-pantai  di  wilayah  Tabanan  mengindikasikan  pasir  hitamnya  mengandung  material magnetik yang tinggi. Hasil penelitan sebelumnnya menunjukkan material magnetik pada pasir hitam di
pantai Soka dan Yeh Gangga hingga  mencapai  86.5% dengan kandungan unsur Fe dominan, ukuran butir terkecil, 53 ≤ 𝑟  < 75 𝜇𝑚 dan kerapatannya 1.9 -2.2 gr/cm 3 (R., Risha, & Suswandi, 2022; Tabita, Palloan, & Tiwow,  2021) . Perbedaan  proses  sedimentasi  dan  mineralisasi  pada  batuan  asal  memungkinkan  pasir hitam  pantai  Nyanyi  memiliki  karakteristik  yang  berbeda  pula.  Pengungkapan  kandungan  mineral, keberlimpahan dan sifat  magnetik pada pasir hitam pantai Nyanyi menarik untuk dikaji. Pengungkapan itu dapat memberikan manfaat bagi pengembangan pasir hitam di wilayah ini. Potensi material magnetik pasir hitam ini melengkapi kesempunaan kekayaan dan keindahan alam pantai Nyanyi.

## 2. METODE
Sampel  pasir  hitam  diambil  di  tiga  titik  lokasi  berbeda  pada  permukaan  pantai  secara  acak. Prosedur penelitian ini disajikan pada Gambar 2 .

## Gambar 2. Prosedur Penelitian
Pasir hitam dipisahkan dari  pengotor secara alami.  Sampel tidak diberikan perlakukan seperti pencucian dengan NaOH sebelum dilakukan pengukuran terhadap material magnetik, kerapatan, ukuran butir dan sifat magnet. Sebanyak 450 gram  sampel pasir hitam dilakukan pengukuran terhadap kandungan material  magnetik.  Material  magnetik  dan  non  magnetik  dipisahkan  dengan  dengan  metode  ekstraksi menggunakan magnet permanan sebanyak 10 kali.  Kerapatan material magnetik pasir hitam ditentukan dengan prinsip rasio massa terhadap volume. Ukuran butir material magnetik ditentukan dengan metode ayak/saring menggunakan mesin sieve shaker . Mesh ditumpuk dengan nomor yang kecil  yaitu 30  berada pada  bagian  atas  dilanjutkan  nomor  100,  170,  200,  270,  dan  325.    Pengukuran  kandungan    unsur  dan senyawa  oksida  pada  pasir  hitam  menggunakan  metode  hamburan  electron  dengan  alat    ukur X-Ray Flourensence (XRF).    Tingkat  kemagnetan  pasir  hitam  untuk  termagnetisasi  ditentukan  melalui  nilai suseptibilitas  dengan metode Anisotropic of Magnetic Susceptibility (AMS) menggunakan alat  Susceptibility Meter  (SM)  dan  alat Vibrating  Sample  Magnetometer (VSM).  Seluruh  data  dianalisis  secara  deskritif kuantitatif.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN
Secara fisik sampel pasir hitam pantai Nyanyi ini memiliki warna pasir abu-abu gelap cendrung hitam  dan  berkilap,  seperti  ditunjukkan  pada Gambar  3 .  Warna  abu-abu  gelap  dan  berkilap mengindikasikan    sampel  pasir  hitam  mengandung  unsure  Fe  dalam  mineral  magnetik  Fe 2 O 3 .  Semakin hitam  warna  pasir,  sifat  magnet    semakin  kuat (Mufit,  Amir,  Fadhilah,  &  Bijaksana.,  2013) .  Kandungan mineral Fe 2 O 3 pada pasir hitam memiliki kenampakan  kilap bervariasi dari submetallic sampai metallic . Rentang warna hematite berada pada merah karat hingga coklat dan hitam hingga abu-abu perak (Cornell & U.Schwertmann, 2003) .
Sampel pasir hitam
Pengukuran Pengeringan dan Pembersihan Pemisahan material magnetik
Material Magnetik
Ukuran Butir Kerapatan Sifat kemagnetan Analisa
Kandungan Mineral
Sampel pasir hitam ini tertarik oleh magnet permanen, seperti ditunjukkan pada Gambar 4 . Pasir hitam yang tertarik magnetik digolongkan dalam material magnetik. Sedangkan pasir yang tidak tertarik oleh  magnet  digolongkan  dalam  material  non  magnetik.  Tertariknya  sampel  pasir  hitam  ini mengindikasikan adanya kandungan unsur besi (Fe) dalam mineral magnetik Fe 2 O 3 .
Gambar 3. Warna Sampel Pasir Hitam
Gambar 4. Sampel Pasir Hitam Tertarik Magnet

## Permanen
Hasil penelitian  sebelumnya menunjukkan mineral pada pasir hitam yang mengandung unsur Fe terdiri dari mineral magnetite, hematite, limonite,  dan ilmenite (Setiady et al., 2020) . Fraksi berat mineral magnetik dan non magnetik pada sampel pasir hitam disajikan pada Tabel 1 .
Tabel 1. Fraksi Berat Material Magnetik pada Sampel Pasir Hitam
Sampel Massa (gr) Fraksi berat material magnetik (%) Magnetik Non magnetik N1 426.0045 23.9955 94.67 N2 438.3122 11.6878 97.40 N3 425.1601 24.8399 94.48 𝑥̅ 429.8256 20.1744 95.52 SD 7.3617 7.3617 1.64
Rata-rata fraksi berat material magnetik pada sampel pasir hitam pantai Nyanyi mencapai 95.52%. Sedangkan  pasir  hitam  di  pantai  Soka  Tabanan  mengandung  mineral  magnetik  dengan  fraksi  berat mencapai 86.52% (R. et al., 2022) . Angka ini menunjukkan jumlah mineral magnet pada sampel pasir hitam di pantai Nyanyi lebih tinggi. Tabel 2 menunjukkan keberlimpahan material magnetik pada sampel pasir hitam pantai Nyanyi. Kandungan material magnetik  yang tinggi mengidentifikasi bahwa sampel pasir hitam pantai Nyanyi memiliki kandungan unsur Fe yang tinggi. Kandungan Fe terdapat dalam mineral magnetite, hematite, maghemite, ilmenite,pirite, kalkopirit, bonit dan titanomagnetite (Nugraha, Handayani, Kartikasari, & Sulaeman., 2021) .
Kerapatan  material  magnetic  pada  sampel  pasir  hitam  pantai  Nyanyi  sebesar    2072.63  kg/m 3 . Endapan pasir besi pada kedalaman 0-1 m memiliki  kerapatan 2,56  -3,85 gr/cm 3 (Suwahyadi, Ernowo, Sunuhadi, & Islah, 2021) . Kerapatan pasir hitam pantai selatan di Pulau Bali bervariasi  berada pada rentang nilai    1827.10  kg/m 3 – 2186.87  kg/m 3 (R.  et  al.,  2022) Distribusi  ukuran  butir  material  magnetik  pada sampel pasir besi di pantai Nyanyi disajikan pada Tabel 2 .
Tabel 2. Distribusi Ukuran Butir Material Magnetik Sampel Pasir Hitam
Sampel Massa (gr) Ukuran Butir   (%) 𝒓 ≥ 600 𝝁𝒎 𝟏𝟓𝟎 ≤ 𝒓 < 600 𝝁𝒎 𝟗𝟎 ≤ 𝒓  < 𝟏𝟓𝟎 𝝁𝒎 𝟕𝟓 ≤ 𝒓 < 𝟗𝟎 𝝁𝒎 𝟓𝟑 ≤ 𝒓  < 𝟕𝟓 𝝁𝒎 𝟒𝟓 ≤ 𝒓 < 𝟓𝟑 𝝁𝒎 N1 426.0045 0.00 75.61 24.15 0.20 0.04 0.00 N2 438.3122 0.04 95.57 4.30 0.05 0.04 0.00 N3 425.1601 0.00 76.85 22.99 0.16 0.00 0.00 𝑥̅ 429.8256 0.01 82.68 17.15 0.13 0.03 0.00
Berdasarkan Tabel 2 , ukuran butir material magnetik dikelompokkan menjadi 7 kelompok yaitu sampel dengan ukuran butir butir 𝑟 ≥ 600 𝜇𝑚 , 150 ≤ 𝑟 < 600 𝜇𝑚 , 90 ≤ 𝑟  < 150 𝜇𝑚 , 75 ≤ 𝑟 < 90 𝜇𝑚 ,
53 ≤ 𝑟  < 75 𝜇𝑚 , 45 ≤ 𝑟 < 53 𝜇𝑚 dan 𝑟 < 45 𝜇𝑚 . Hanya 0.01% material magnetik pada sampel pasir hitam
yang memiliki ukuran butir 𝑟 ≥ 600 𝜇𝑚 . Material magnetik pada sampel pasir hitam dominan memiliki ukuran  butir 150 ≤ 𝑟 < 600 𝜇𝑚 .  Material  magnetik  dengan  ukuran  butir 90 ≤ 𝑟  < 150 𝜇𝑚 sebanyak 17.15% dan 0.13% memiliki ukuran butir 75 ≤ 𝑟 < 90 𝜇𝑚 . Hanya 0.03% material magnetik pada sampel pasir hitam memiliki ukuran 53 ≤ 𝑟  < 75 𝜇𝑚 . Dan tidak ada material magnetik yang berukuran 45 ≤ 𝑟 < 53 𝜇𝑚 dan 𝑟 < 45 𝜇𝑚 .
Ukuran butir pada material magnetic pasir hitam di pantai Nyanyi   terdistribusi pada ukuran  53 ≤ 𝑟 ≤ 600 𝜇𝑚 . Pasir hitam pantai Rambut Siwi, Baluk Rening,dan Candi Kuning di kabupaten Jembrana dan pantai Soka, Yeh Gangga di kabupaten Tabanan  memiliki tekstur lebih halus,  dengan distribusi ukuran butir 90 ≤ 𝑟  < 150 𝜇𝑚 hingga mencapai 70.89% (R. et al., 2022) . Berdasarkan nilai raba  pada permukaan sampel pasir hitam menunjukkan bahwa pasir hitam pantai Nyanyi bertekstur halus.
Hasil screening terhadap sampel pasir hitam dengan alat ED-XRF tipe NEX QC + QuantilEZ, merek Rigaku  tahun  2015  diperoleh  dalam  bentuk  spectrum  Z  rendah,  menengah  dan  tinggi.  Spektrum  Z menengah,  rendah  dan tinggi pada sampel  mineral  magnetik pasir hitam   pantai  Nyanyi disajikan  pada Gambar 5 .
Gambar 5. Spektrum Z Menengah
Spektrum pada Gambar 5 menunjukkan bahwa intensitas sinar-X karakteristik yang dipancarkan oleh elektron yang bertransisi ke kulit K oleh unsur-unsur  dengan Z menengah  pada rentang energi  0 – 20.000 keV. Lima puncak intensitas  sinar-X karakteristik muncul pada  unsur kalsium (Ca), titanium (Ti), mangan (Mn), besi (Fe), dan seng (Zn)  pada energi berbeda. Intensitas tersebut  bernilai lebih dari 60.000 cps/ 𝜇𝐴 . Intensitas sinar-X karakteristik tertinggi diemisikan oleh unsure Fe. dan diikuti intensitas unsur lainnya.
Pada spektrum Z rendah, hanya satu unsur yaitu unsur silicon (Si) yang terdeteksi alat ukur ini. Intensitas sinar-X karakteristik yang diemisikan sebagai hasil transisi electron pada unsur silicon (Si)  lebih kecil  dibanding  intensitas  sinar-X  karakteristik  pada  unsur  Fe.  Intensitas  ini  bernilai  lebih  dari    6.000 cps/ 𝜇𝐴 pada energi 1.750 keV, seperti ditunjukkan pada Gambar 6 .

## Gambar 6. Spektrum Z Rendah
Pada  spektrum  Z  tinggi,  tidak  ditemukan  puncak-puncak  intensitas  sinar-X  karakteristik  hasil transisi  electron  pada  energy  20.000  -38.000  keV  seperti  ditunjukkan  pada  spektrum  Z  rendah  dan menengah.  Berdasarkan spektrum ini,  tidak ditemukan unsur dengan   Z tinggi pada material magnetic sampel pasir hitam yang terdeteksi oleh alat uji XRF tipe ini, seperti ditunjukkan pada Gambar 7 .

## Gambar 7. Spektrum  Z Tinggi
Kandungan mineral pada sampel pasir hitam pantai Nyanyi  diukur dengan alat ED-XRF tipe NEX QC + QuantilEZ, merek Rigaku disajikan pada Tabel 3 .
Tabel 3. Kandungan Unsur pada Sampel Material Magnetic Pasir Hitam
Sampel % W Si Ca Ti Mn Fe Zn N 0.74 0.24 8.93 0.53 89.41 0.16
Tabel 3 menunjukkan kandungan unsur pada sampel pasir hitam pantai Nyanyi terdiri dari unsur silikon, kalsium, titanium, mangan, besi dan seng. Unsur dominan adalah Fe, mencapai 89.41%. Kandungan unsur Fe ini lebih tinggi dibandingkan kandungan unsur Fe pada material magnetik pasir hitam di pantai Rambut Siwi, Yeh Gangga, Soka, Padang Galak, Saba, Tegal Besar, dan Yeh Melet (R. et al., 2022) . Sedangkan penelitian lainnya menunjukkan kandungan unsur Fe pada pasir besi di pantai Pantaru Alor NTT hanya mencapai  78.07% (Karbeka,  Koly,  &  Tellu,  2020) .  Pasir  besi    pantai  di  kota  Mataram  kandungan  Fe maksimal mencapai 76.8% (Susilawati et al., 2018) . Pantai Betaf Sarmi Papua  pasir hitamnya mengandung Fe sebanyak 43.81% (Haryati, Dahlan, & Wirman., 2019) dan pasir hitam di pantai Mukomuko Bengkulu mencapai 45.73% (Kamiludin, Darlan, & Setiady, 2012) . Kandungan unsur Fe yang tinggi ini menunjukkan adanya kandungan materai magnetic yang tinggi pada sampel pasir hitam. Unsur Si, Ca, Zn, Ti dan Mn yang terkandung dalam mineral dipandang sebagai pengotor yang dapat menurunkan sifat kemagnetan .
Selain  itu  ditemukan  kandungan  unsur  titianium  mencapai  8.93%  pada  pasir  hitam  di  pantai Nyanyi dan unsur mangan sebanyak 0.53%. Kandungan mineral pada sampel pasir hitam di pantai Nyanyi disajikan  pada Tabel 4 .
Tabel 4. Kandungan Mineral pada Sampel Pasir Hitam
Sampel % W SiO 2 CaO TiO 2 MnO Fe 2 O 3 ZnO N 1.31 0.24 11.17 0.48 86.68 0.12
Sampel pasir hitam mengandung  mineral yang bersifat magnetik dan non magnetik, ditunjukkan pada Tabel 4 . Material magnetik dari mineral hematite (Fe 2 O 3 ) bersifat antiferomagnetik mencapai 86.68%. Material  magnetik  lainnya  yaitu  CaO  bersifat  paramagnetik,  MnO  bersifat  antiferomagnetik  dan  ZnO bersifat  ferrimagnetik  dengan  kandungan  mineral  kurang  dari  0.5%.  Sedangkan  material  non  magnetic sebesar 1.31%, kontribusi dari mineral  kuarsa (SiO 2 ) yang bersifat diamagnetik. Sifat kemagnetan sampel dibentuk  dari  kontribusi  kemagnetan  pada  mineral    hematite,  CaO, MnO,  dan  ZnO. Hasil  uji  XRF membuktikan material magnetik  pada sampel pasir hitam, dominan mengandung mineral hematite yang bersifat  antiferomagnet (Dearing,  1999) .  Kandungan  mineral hematite yang  dominan  ini  memberi  sifat dapat  ditarik  magnet  dan  penampakan  sampel  pasir  pantai  Nyanyi  berwarna  abu-abu  gelap  cenderung hitam. Hematite menjadi mineral utama dalam industri berbasis sifat kemagnetan (Yulianto, Bijaksana, Loeksmanto,  &  Kurnia.,  2019) . Hematite sebagai  bahan  baku  pembuatan  baterai  Lithiium (Prasetyo, Prasetiyo,  & Matahari., 2014) . Kandungan  mineral lainnya sebagai  mineral ikutan  berada dalam  jumlah relative kecil. Jumlah mineral titanium dioksida (TiO 2 ) pada sampel pasir hitam sebanyak 11.17%. Oksida titanium ini dapat diaplikasikan pada bidang kosmetik sebagai tabir surya (Ko et al., 2012) . Pigmen putih
dalam industri cat,  katalis pengolahan limbah, sel surya, komponen barang elektronik (Shaheed & Hussein., 2015) . Tingkat  kemagnetan  suatu  material  dalam  responnya  terhadap  medan  eksternal    dinyatakan dengan  besaran  suseptibilitas  magnet.  Suseptibilitas  magnetik  pada  sampel  pasir  hitam    pantai  Nyanyi disajikan pada Tabel 5 .
Tabel 5. Suseptibilitas Magnet pada Sampel Pasir Hitam Pantai
Sampel Suseptibilitas Volume 𝜿 𝒍𝒇 (10 -5 ) Massa 𝝌 𝒍𝒇 (10 -6 m 3 /kg) N1 5640 27.212 N2 6570.6 31.702 N3 5856.2 28.255 𝑥̅ 5640 27.212
Rata-rata  suseptibilitas  magnetik  volume  dan  massa  terukur  pada  sampel  pasir  hitam  pantai Nyanyi yaitu 5640 x 10 -15 dan 27.212 x 10 -6 m 3 /kg. Tingginya nilai suseptibilitas magnetik pada frekuensi rendah  menunjukkan  tingginya  kandungan  unsur  Fe  pada  mineral    magnetic hematite .  Hasil  ini  sesuai dengan hasil karakterisasi XRF yang ditunjukkan pada Tabel 3 , dan Tabel 4 . Unsur besi (Fe) mendominasi dibanding  unsur-unsur pengikut lainnya seperti titanium (Ti), mangan (Mn), silicon (Si), seng (Zn) dan kalsium    (Ca).  Nilai  suseptibilitas  magnetik  pada  sampel  pasir  hitam  dominan  dikontrol  oleh  mineral hematite yang bersifat antiferromagnetik. Nilai suseptibilitas massa pada material hematite  berada pada rentang nilai 1.19-1.69 x10 -6 m 3 /kg (Dearing, 1999) .
Nilai suseptibilitas magnetik pasir besi di beberapa pantai selatan di wilayah Indonesia beragam. Suseptibilitas  magnetik    pada  Gumuk  Batu  Pasir  Sumalu  Kecematan  Rantebua  Kabupaten  Toraja  Utara berkisar 5.7 × 10 -8 m 3 /kg - 14.7 × 10 -8 m 3 /kg (Tabita et al., 2021) . Material magnetic Pasir besi di kabupaten Sijujung Sumatra Barat memiliki suseptibilitas berkisar 1.0294 × 10 -4 m 3 /kg - 1.1415 × 10 -4 m 3 /kg (Siregar & Budiman, 2015) . Magnetisasi material magnetic pada sampel pasir hitam pantai Nyanyi disajikan pada Gambar 8 .
Gambar 8. Kurva Magnetisasi pada Sampel Pasir Hitam
Ekstrapolasi kurva pada Gambar 8 menunjukkan medan magnet pada sampel sebelum diterapkan medan eksternal tidak nol. Domain magnet pada sampel pasir hitam yang terorientasi dengan arah medan meningkat  dengan  penambahan  medan  eksternal.  Magnetisasi  maksimum  yang  dicapai  saat  seluruh momen magnet selaras yaitu  37.40 emu/g. Besar medan eksternal yang dibutuhkan adalah  20.169 kOe atau1605  kA/m.  Besaran-besaran  sifat  magnet  sebagai  akibat  dari  perubahan  medan  magnet  eksternal ditunjukkan  oleh kurva histerisisi pada Gambar 9 .
Gambar 9. Kurva Histeresis pada Sampel Pasir Hitam
Berdasarkan  kurva  histerisis  pada Gambar  9 ,  besar  magnetisasi  saturasi  (M s )  mencapai    37.74 Am 2 kg pada medan eksternal 20.239 kOe atau 1611 kA/m Magnetisasi remanance (M r ) pada sampel ketika medan eksternal diturunkan hingga nol sebesar 4.64 Am 2 kg. Sedangkan medan magnet yang dibutuhkan untuk menghasilkan magnetisasi nol pada sampel yang telah termagnetisasi (H c ) sebesar 103.93 Oe atau 8.3 kA/m. Energi yang diiperlukan selama proses magnetisasi dan demagnetisasi sebesar 4.6  kOe.emu/g.
Hasil analisis kurva histerisis menunjukkan kurva histerisis berbentuk kurva sempit atau ramping. Berdasarkan  bentuk  kurva  tersebut  menunjukkan  mineral  magnetik  pada  sampel  pasir  hitam  mudah dimagnetisasi  dan  demagnetisasi,  hanya  diperlukan  medan  eksternal  sebesar  20.239  kOe  untuk magnetisasi  agar  sampel  terorientasi  dengan  medan  eksternal,  medan  magnet remanance yang  dapat ditahan dalam sampel sebesar 4.64 emu/g, dan diperlukan gaya magnet yang kecil yaitu 103.93 Oe untuk menghilangkan adanya medan magnet remanance dalam sampel.   Berdasarkan  perhitungan  diperoleh permeabilitas  relatif  sebesar  1.0002346.  Hasil  analisa  kurva  histerisis  dan  nilai  permeabilitas  relatif menunjukkan  bahwa  pasir  hitam  pantai  Nyanyi  tergolong  material  magnet  lunak  yang  bersifat .antiferomagnetik. Sampel pasir hitam menunjukkan sifat magnet yang kuat dalam medan magnet eksternal tetapi kehilangan sifat magnetnya setelah medan magnet eksternal dihilangkan.
Penelitian sebelumnya menunjukkan mineral pasir besi  pantai Ambal Kecamatan Mirit bersifat feromagnetik  dengan  nilai  suseptibilitas  magnetik  sebesar  31,88  x10-6  m3/kg (Bilalodin,  Sunardi,  & Effendy,  2013) .  Sedangkan  mineral  magnetic  pasir  besi  pantai  di  wilayah  Lampung  Tengah  bersifat antiferomagnetik (Puspitarum, Safitri, Ardiyanti, & Anrokhi., 2019) . Mineral magnetic pasir besi di pantai Betaf Sarmi bersifat superparamagnetik (Haryati et al., 2019) .
Pasir  hitam  ini  mencirikan  permukaan  yang  spesifik  sebagai  endapan  pasir  besi.  Pasir  besi  ini terbentuk karena proses penghancuran oleh cuaca, air permukaan dan gelombang air laut terhadap batuan asal (Widi & Kisman., 2006) . Warna hitam pada pasir  pantai Nyanyi berasal dari material vulkanik Gunung Agung yang bersifat andesitik dan basaltic. Material ini terdeportasi menuju pantai melewati sungai dan berakhir  di  lautan.  Sepanjang  perjalananya,  batuan  vulkanik  ini  terkikis  dan  terdeportasi  menuju  bibir pantai dan terendapkan. Gelombang laut dengan energi tertentu  memilah dan mengakumulasikan endapan tersebut  menjadi  pasir  besi  yang  terkayakan.  Penampakan  yang  banyak  disepanjang  pantai  memberi kemudahan untuk dimanfaatkan menjadi bahan yang bernilai tinggi.
Pasir  besi  memiliki  ukuran  butir  yang    berada  pada  rentang  0.074 – 0.075  mm.  Butiran  kasar berada pada rentang ukuran 3 – 5 mm dan butiran halus berada pada ukuran lebih kecil dari 1 mm. Berat jenisnya   tinggi sekitar 4.2 – 5.2 gr/cm 3 ,  memiliki  bobot isi ( spesific  gravity ) 2.99 – 4.23.       dan derajat kemagnetan (MD) 6,4% - 27,16% dengan  nilai kekerasan Mohr antara 5 - 6,5 (Sunaryo & Widyawidura., 2010) . Butiran pasir besi ini cenderung berbentuk membundar hingga membundar tanggung.  Warnanya abu-abu gelap cendrung hitam dengan butiran sangat halus.
Pasir besi merupakan mineral endapan yang mengandung unsur besi (Fe) dalam bentuk mineral magnetite (Fe 3 O 4 ), titanomagnetite (Fe 3-x Ti x O 4 ), ilmenite (FeTiO 3 /FeO.TiO 2 ), hematite (α -Fe 2 O 3 ), maghemite (γ -Fe 2 O 3 ), pirit, limonit (FeO(OH)·nH2O) bercampur dengan mineral pengikut seperti titanium (Ti) dalam fase rutil (TiO 2 ), silicon (Si) dalam fase silica   (SiO 2 ) dan lainnya (Purnawan & Azizah, Zulkarnain Jalil, 2018; Setiady, Sudjono, Hans, & Sutardi., 2020) . Berdasarkan batuan asal, proses perombakan, media transportasi, proses dan tempat pengendapannya  dimungkinkan terjadinya perbedaan kandungan mineral dalam material pasir besi antar  pantai yang ada di berbagai wilayah Indonesia.
Kandungan mineral dalam  pasir besi dapat ditentukan dengan teknik analisa X-Ray Flourescence (XRF).  Teknik  ini  tergolong  teknik  analisis  non  destruktif  untuk  mengidentifikasi  serta  menentukan kosentrasi elemen yang ada pada sampel padatan, serbuk, dan cairan. XRF mengukur unsur dari berilium sampai uranium pada level trace bahkan di bawah level ppm.  Spektrum yang dihasilkan  menunjukkan kandungan unsur-unsur pada tingkat energi tertentu sesuai dengan orbital yang mengalami kekosongan dan pengisian electron dari orbital selanjutnya. Konsentrasi unsur ditentukan berdasarkan pada panjang gelombang  komponen  material  secara  individu  dari  emisi flourosensi yang  dihasilkan  sampel  saat diradiasikan dengan sinar-X (N.Brouwer, 2010) .
Mineral magnetic pada pasir besi memiliki respon yang kuat terhadap medan magnet eksternal. Respon  momen  magnetic  terhadap  pengaruh  medan  magnet  luar  mengklasifikasikan  bahan  kedalam kategori  bahan  diamagnetik,  paramagnetik,  ferromagnetic,  antiferromagnetik  dan,  ferrimagnetik.  Bahan bersifat diamagnetic menunjukkan polarisasi magnet terinduksi berlawanan arah dengan medan magnet luar. Medan magnet di dalam bahan ini dilemahkan bilamana ditempatkan dalam medan luar. Suseptibilitas magnetik bahan ini bernilai negatif, 𝜒 𝑚 < 0 dan berada dalam orde 10 -5 m 3 /kg (Kittel., 2005) . Momen-momen  magnet  permanen  bahan  paramagnetik,  mempunyai  arah  acak  tanpa  adanya medan luar. Dibutuhkan medan magnet luar yang besar untuk menyelaraskan dipole magnet pada orientasi tertentu. Nilai suseptibilitas magnetik bahan ini  positif dan kecil berada pada rentang orde 10 -5 sampai 10 - 3 m 3 /kg dan berbanding terbalik dengan temperature (Kittel., 2005) .Bahan ferromagnet memiliki momen
magnet spontan.  Dipol magnetnya cendrung parallel satu sama lainnya. Nilai suseptibilitas magnetic bahan ferromagnetic, 𝜒 𝑚 ≫ 0 dan  meningkat  ketika  temperature  mendekati  temperature  kritis.  Bahan antiferomagnetik tidak menunjukkan magnetisasi. Tanpa medan magnet luar, momen-momen magnet yang berdekatan saling meniadakan. Jika medan luar dikenakan, magnetisasi timbul dalam arah medan luar yang bertambah terhadap temperature.  Nilai suseptibilitas magnetic bahan ini mencapai nilai maksimum pada suhu  kritis.  Bahan ferrimagnetik  adalah  bahan yang memiliki magnetisasi spontan, dengan dua subkisi magnetic yang momen-momen magnetiknya tidak sama dan berlawanan.

## 4. SIMPULAN
Keberlimpahan material magnetik pada pasir hitam pantai Nyanyi ditunjukkan oleh kandungan material  magnetiknya  sebanyak  95.52%.    Rata-rata  nilai  suseptibilitas  magnetik  sebesar  27.212x  10 - 𝑚 3 𝑘𝑔 −1 dengan kandungan  mineral magnetik  Fe 2 O 3 sebesar 86.68% dan unsur Fe  yaitu 89.41%. Nilai magnetisasi saturasi, magnetisasi remanance ,  dan nilai koervisitas berturut-turut sebesar 37.74 𝑒𝑚𝑢 𝑔 −1 ; 4.64 𝑒𝑚𝑢 𝑔 −1 ; 103.93 Oe dan luas loop 4.6 kOe.emu/g. Pasir hitam pantai Nyanyi berwarna abu-abu gelap cenderung hitam dan berkilap dengan ukuran butir bervariasi 53 ≤ 𝑟 ≤ 600 𝜇𝑚 dan memiliki kerapatan 2072.6 𝑘𝑔𝑚 −3 . Bagi peneliti selanjutnya, perlu dilakukan kajian kekuatan pasir hitam pantai Nyanyi dalam aplikasinya di masyarakat.

## 5. UCAPAN TERIMAKASIH
Terimakasih kepada Universitas Pendidikan Ganesha yang telah mendanai penelitian ini melalui hibah Penelitian Dasar dengan nomor kontrak:721/UN.48.16/LT/2022 dan pusat riset BRIN Serpong yang telah memfasilitasi pengujian VSM.

## 6. DAFTAR PUSTAKA
Bilalodin, Sunardi, & Effendy, M. (2013). Analisis Kandungan Senyawa Kimia dan Uji Sifat Magnetik Pasir Besi Pantai Ambal. Jurnal Fisika Indonesia , 17 (50). https://doi.org/10.22146/jfi.24420. Cornell, R. M., & U.Schwertmann. (2003). The Iron Oxides: Structure, Properties, Reactions, Occurenses, and Uses. Wiley-VCH Verlag GmbH & Co CgaA Weinheim.
Dearing, J. (1999). Environment Magnetic Susceptibility. John Wiley and Sons Ltd.
Haryati, E., Dahlan, K., & Wirman., S. P. (2019). Karakterisasi Dan Sifat Kemagnetan Pasir Besi Ekstraksi Asal Pantai Betaf Sarmi, Papua. Jurnal Photon , 9 (2). https://doi.org/10.37859/jp.v9i2.1201.
Kamiludin, U., Darlan,  Y., &  Setiady, D.  (2012). Kaitan Tipologi Pantai Dengan Keberadaan Pasir Besi Di
Pantai Mukomuko, Bengkulu. Jurnal Geologi Kelautan , 10 (2). https://doi.org/10.32693/jgk.10.2.2012.216.
Karbeka, M., Koly, F. V. L., & Tellu, N. M. (2020). Karakterisasi Sifat Kemagnetan Pasir Besi Pantai Puntaru Kabupaten Alor-NTT. Lantanida Journal , 8 (2). https://doi.org/10.22373/lj.v8i2.7867. Kittel., C. (2005). Introduction to Solid State Physics. Eighth Edition. JohnWiley & Sons, Inc.
Ko,  H.-H.,  Chen,  H.-T.,  Yen,  F.-L.,  Lu,  W.-C.,  Kuo,  C.-W.,  &  Wang.,  M.-C.  (2012).  Preparation  of  TiO2
Nanocrystallite  Powders  Coated  with  9  mol%  ZnO  for  Cosmeic  Applications  in  Sunscreens.
International Journal of Molecular Aciences , 13 , 1658 – 1669. https://doi.org/10.3390/ijms13021658.
Mufit,  F.,  Amir,  H.,  Fadhilah,  &  Bijaksana.,  S.  (2013).  Kaitan  Sifat  Magnetik  Dengan  Tingkat  Kehitaman (Darkness)  Pasir  Besi  Di  Pantai  Masang  Sumatera  Barat. EKSAKTA , 2 .  Retrieved  from https://ejournal.unp.ac.id/index.php/eksakta/article/view/2839.
Muhardi, Muliadi, & Zulfian. (2020). Model 3D Sebaran Lindi pada Lapisan Tanah di Area TPA Batulayang Pontianak  Kalimantan  Barat  Berdasarkan  Nilai  Resistivitas. Jurnal  Fisika  Flux , 17 (2),  73 – 79. https://doi.org/10.20527/flux.v17i2.7713. N.Brouwer, P. (2010). Theory of XRF. PANalytical BV, The Netherlands. 3rd edition. Nor Irham Nor Azan, M., Kamal, P. N. S. M. M., Rasmadi, M. A. A., Adzhar, M. H., Zakaria, M. A., Taufek, A. S. A., … Alikasturi, A. S. (2020). Production of biod iesel from palm oil refinery pilot plant waste using Ni/CaO (ES)
catalyst.
Materials Today: Proceedings , 31 , 292 – 299. https://doi.org/10.1016/j.matpr.2020.06.012.
Nugraha, R. S., Handayani, T., Kartikasari, N. I., & Sulaeman. (2021). Proseding Hasil Kegiatan Pusat Sumber Daya Mineral Batubara dan Panas Bumi Tahun Anggaran 2021, 1 (13), 39 – 51.
Prasetyo, A. B., Prasetiyo, P., & Matahari., I. (2014). Pembuatan α -Fe2O3 Dari Hasil Pengolahan Bijih Besi Primer  JenisHematit  Untuk  Bahan  Baku  Baterai  Lithium.  ,. Majalah  Metalurgi , 29 (3),  179-190.
https://doi.org/10.14203/metalurgi.v29i3.290.
Purnawan, S., & Azizah, Zulkarnain Jalil, M. Z. 2018. (2018). Karakteristik Sedimen dan Kandungan Mineral Pasir Besi di Labuhan Haji Timur, Kabupaten Aceh Selatan. Jurnal Rekayasa Kimia Dan Lingkungan , 13 (2), 110 – 119. https://doi.org/10.23955/rkl.v13i2.10532.
Puspitarum, D. L., Safitri, G., Ardiyanti, H., & Anrokhi., M. S. (2019). Karakterisasi Dan Sifat Kemagnetan Pasir Besi di Wilayah Lampung Tengah. Jurnal Pendidikan Fisika Universitas Muhammadiyah Metro , 7 (2),
236 – 243. https://doi.org/10.24127/jpf.v7i2.2189. R.,  D.  O.,  Risha,  N.,  &  Suswandi,  I.  (2022).  Identifikasi  Kualitas  Pasir  Hitam  Pantai  Selatan  Pulau  Bali. Undiksha, 16 September. In Makalah disajikan dalam Seminar Nasional Riset Inovatif, . Setiady, D., Sudjono, E. H., Hans, D. Z., & Sutardi. (2020). Kandungan Mineral Pada Pasir Besi Di Pantai Loji Dan  Ciletuh,  Kabupaten  Sukabumi,  Jawa  Barat  Berdasarkan  Data  Bor  Dan  Georadar. Jurnal Teknologi Mineral Dan Batubara , 16 (3), 125 – 138.
https://doi.org/10.30556/jtmb.Vol16.No3.2020.1117.
Shaheed, M. A., & Hussein., F. H. (2015). Preparation and Applications of Titanium Dioxide and Zinc Oxide Nanoparticles.
Journal of Environmental Analytical Chemistry , 2 (11), 1 – 3. https://doi.org/10.4172/2380-2391.1000e109.
Siregar, S., & Budiman, A. (2015). Penentuan Nilai Suseptibilitas Magnetik Mineral Magnetik Pasir Besi Sisa Pendulangan  Emas  Di  Kabupaten  Sijunjung  Sumatera  Barat. Jurnal  Fisika  Unand , 4 (4). https://doi.org/10.25077/jfu.4.4.%25p.2015.
Sunaryo,  &  Widyawidura.,  W.  (2010).  Metode  Pembelajaran  Bahan  Magnet  Dan  Identifikasi  Kandungan Senyawa  Pasir  Alam  Menggunakan  Prinsip  Dasar  Fisika. Cakrawala  Pendidikan , 1 . https://doi.org/10.21831/cp.v1i1.219.
Susilawati, S., Doyan, A., Taufik, M., Wahyudi, Gunawan, E. R., Kosim, K.,  … Khair,  H. (2018). Identifikasi Kandungan Fe Pada Pasir Besi Alam Di Kota Mataram. Jurnal Pendidikan Fisika Dan Teknologi , 4 (1). https://doi.org/10.29303/jpft.v4i1.571.
Suwahyadi,  Ernowo,  Sunuhadi,  D.  N.,  &  Islah,  T.  (2021).  Proseding  Hasil  Kegiatan  Pusat  Sumber  Daya Mineral  Batubara  dan  Panas  Bumi  Tahun  Anggaran  2021. Online  Public  Access  Catalog Perpustakaan Nasional RI , 1 (13), 23-37. Retrieved from
https://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=1146344.
Tabita,  N.,  Palloan,  P.,  &  Tiwow,  V.  A.  (2021).  Analisis  Jenis  Mineral  Pada  Gumuk  Batu  Pasir  Sumalu Kecamatan  Rantebua  Kabupaten  Toraja  Utara  Dengan  Menggunakan  Metode  Suseptibilitas Magnetik. Jurnal Sains Dan Pendidikan Fisika (JFPS) , 17 (1), 83 – 92.
Widi, B. N., & Kisman. (2006). Kajian Endapan Pasir Besi Di Daerah Pantai Selatan Kabupaten Ende, Flores,
Nusa Tenggara Timur. Buletin Sumber Daya Geologi , 1 (1), 7-15. https://doi.org/10.47599/bsdg.v1i1.73.
Yulianto, A., Bijaksana, S., Loeksmanto, W., & Kurnia., D. (2019). Produksi Hematit (Fe2O3) dari Pasir Besi: Pemanfaatan Potensi Alam SebagaiBahan Industri Berbasis Sifat Kemagnetan. JUSAMI: Jurnal Sains Materi Indonesia , 5 (1), 51-54. https://doi.org/10.17146/jusami.2003.5.1.5208.